3'i/4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans le tube chauffé, j'ai constaté que l'oxydation ne devenait sensible qu'à partir 

 de 400"; elle augmente ensuite lentement et régulièrement jusqu'à 025°. Entre 625° 

 et 75o°, l'oxvdalion reste constante. Elle augmente très rapidement à partir de 800". 

 Cette oxvdation atteint vers 1000° son maximum. A partir de ce point, elle reste de 

 nouveau constante jusqu'à 1200*', température que je n'ai pas dépassée dans ces 

 recherches. 



La matière primitivement brillante se ternit à partir de Sco», elle prend un aspect 

 métallique irisé puis gris bleu, qu'elle conserve jusque vers 826°. A partir de cette 

 température elle devient plus ou moins grise et perd son aspect métallique. Il faut, en 

 outre, faire remarquer qu'entre 620° et75o°, températures pendant lesquelles la valeur 

 de l'oxydation reste constante pour la première fois, la masse pulvérulente renferme 

 d'assez nombreux globules métalliques dont la composition ne m'est pas encore connue. 

 Ces globules ne se forment plus lorsqu'on introduit les nacelles dans un tube chauffé à 

 plus de 800°. 



Dans une deuxième série d'expériences, j'ai maintenu le chauffage pendant des temps 

 plus prolongés, et j'ai constaté que la fixation maxima d'oxygène s'efi'ectue en un 

 espace de i heure environ lorsque le tube où l'on introduit la nacelle est chauffé 

 à 1000"; et dans ce cas l'augmentation de poids correspond à og pour 100 d'oxygène. 

 La matière obtenue se présente sous l'aspect d'une substance gris perle homogène, 

 sans globules, ni parcelles métalliques visibles, elle décompose l'acide chlorhydrique 

 avec effervescence. 



J'ai vérifié qu'en chauffant pendant 3 heures la nacelle à 1000°, la valeur de l'augmen- 

 tation ne subissait aucun changement appréciable, ce qui n'est pas le cas pour les 

 températures inférieures; de plus, on constate qu'en soumettant la poudre pendant 

 1 heure à un chauffage progressif de 5oo° à io5o°, l'augmentation correspondait éga- 

 lement à environ Sg pour 100. 



Je ferai remarquer, sans vouloir faire d'autres déductions pour le mo- 

 ment, que l'augmentation de Sg pour 100 correspond très sensiblement à 

 un sous-oxyde de formule AlO. Je cherche à l'heure actuelle à faire des sels 

 du corps obtenu et caractériser, s'il y a lieu, un pareil sous-oxyde. D'autres 

 expériences sur lesquelles je reviendrai prochainement m'ont montré qu'on 

 peut réaliser, à d'autres températures et sous certaines conditions, des 

 fixations d'oxygène dont la valeur correspondrait à des sous-oxydes Al'^O^ 

 et peut-être APO (^). J'espère avoir l'occasion de donner à ce sujet des 

 renseignements plus précis (-). 



(*) M. Pionchon {Comptes rendus, t. CXVII, 1890, p. 828) a constaté de son côté 

 que la combustion ménagée de l'aluminium donnait une subs^tance grise, mélange 

 d'alumine, de métal libre et d'un sous-oxyde qui serait Al^O^ d'après son mode 

 d'attaque par l'acide chlorhydrique. 



(-) La poudre d'aluminium employée renferme environ i ,4 de matière grasse, o,5 de 

 fer et 0,6 de silicium. 



